428 OBSERFATIONS SUR LA PffFSIQUE, 



& XXII, Si particulicrement fon afpec^ , j'ai fait les CNpericnces fai- 

 vanres. 



J'ai pris les 3F4 grains de precipice, §. XXI , qui etoient le pro* 

 ' duir de 400 grains de (iibftance niife en experience; js les ai n.eles avec 

 un (nienie de poudre de charbcns, & j'ai mis ce melange dans line cor- 

 rjiie , qui a ete places dans im fourneau de reverbere , qui tiroit bien : 

 elle a ete tenue rouge pendant dtux heiires. Ayant enlliite cafle la cor- 

 riue , j'ai tfouve dans Idh col une tres-grande quantite d'un metal que 

 j'ai reconnii etre du zinc. 



§. XXXIII. Je fis encore un melange de 200 grains de cerre fubf- 

 tatice, que des ce moment je nonimai calamine , & dun fixienie de char- 

 bon -, j'en mis dans une cornue , qui fut tenue rouge pendant trois heures: 

 I'ayant cnluite calTee , je fus furpris de ne trouver que des fleurs blan- 

 ches en tres-petite quantite , qui s'etoicnt fublimees dans le col de la 

 cornue; ce qui me fit jiiger que la terre de zinc etoit intimement unie au 

 quartz, & que les charbons fculs ne pouvoient la reduire. 



§. XXXIV. Je voulus encore m'afTurer fi la gelee, que j'avois regardee 

 comme de nature quartzeufe, contenoit quelque nrincipe merallique; j'en 

 melai 200 grains, qui refultoient de 400 grains de calamine employes 

 avecun (ixienie decharbon en poudre; je ftratifiai ce melange avec 2 gros 

 de cuivre rouge lamine , dans un creufet que j'eus foin de luter. Je le 

 tins au feu pendant deux heures; le cuivre fe fondit , 5c gagna le fond 

 du creufet , fans changer de couleur ni augmenter de poids ; ce qui me 

 confirma que c'etoit vraiment de la terre quartzeufe, qui ne contenoit tien 

 de metdllique. 



§. XXXV. Quoique I'experience , §. XXXIII, m'eut prouve que cette 

 calamine ne fe reduifoit point par les charbons fculs, je crus cependant 

 qu'a la faveur du cgivre , je pourrois la reduire. Pour cela , j'en ftratifiai 

 "600 grains, mcles d'un fixieme de poudre de charbon, avec 30O grains 

 de cuivre rouge lamine. Le cuivre fe fondit pat le feu auquel j'avois 

 expofe le creufet; il avoit pris une couleur jaune , & pefoit 3 60 grains, 

 de maniere qu'il avoit acquis 60 grains. 



§. XXXVI. Je fis encore I'experience fuivante: 20O degres de cette 

 calamine furent meles avec 600 grains de flux noir , &: ftratifies avec 

 200 grains de cuivre rouge. Le cuivre tut bicn fondu , &■ gagna le fond 

 du creiifer , ne pefant que 108 grains; il n'avoit acquis que 8 grains. 



§. XXXVII. II relulte done que cette pretendue zeolite eftune calamine 

 ou mine de zinc, qui ne contient poiiit de principe aerifcrme , §. XXVI; 

 que le quintal fiftifeft conipofe de yo a ^2 grains de terre de nature 

 quartzeufe, §. XXIII, XXXIV, de douze' parties de phlegme, §. XXV, 

 & de trente - fix d'une terre nietallique , qui produit du zinc ; que cette 

 mine ne peut fe reduire que lorfqu'on Fa decompofee par unacide, & puis 

 pat les alkalis ; 6i traitan^ enfuite le precipice dans les vailTeaux fexmes 



